## RESEARCH ARTICLE

## Analysis The Effect of Coconut Shell Charcoal Mixed Doses and Adhesive In Characteristics Jamu Dregs Briquettes
(Analisis Pengaruh Dosis Campuran Arang Tempurung Kelapa Dan Bahan Perekat Pada Karakteristik Briket Ampas Jamu)
Arinda Dwi Arafah, Soni Sisbudi Harsono *)
Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

## ABSTRACT
Briquette is an alternative simple fuel that has a relatively high calorific value, so it has the potential to reduce the use of firewood and fuel oil (BBM). Herbal waste is one of the biomass materials that came from the rest of the material in the production of herbal medicine made from medicinal plants. Utilization of herbal dregs as briquettes has been implemented by PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Tbk, as fuel for boiler engines. Making briquettes from biomass requires the addition of materials, one of which is coconut shell charcoal and adhesives such as molasses and tapioca flour to improve the physical properties of the briquettes. Briquettes with good quality have a maximum moisture content and ash content of 8%, a heating value of more than 5000 cal/gram, a constant combustion temperature of 350 ℃ for a long period of time and is easily flammable. The purpose of this study was to determine the characteristics of briquettes based on the value of water content, ash content, combustion temperature, combustion rate, and calorific value. Variable treatment with the addition of coconut shell charcoal with several doses of 10%, 20%, and 30% and variations of adhesive materials. Data analysis was performed by using two-factor ANOVA statistical test. The results showed that briquettes with tapioca flour adhesive and 30% coconut shell charcoal composition had the best characteristics of briquettes compared to other variations.
Briket  merupakan  salah  satu  bahan  bakar  alternatif  yang  sederhana  dan  memiliki  nilai  kalor  yang  relatif  tinggi,  sehingga pengembangannya berpotensi untuk mengurangi penggunaan kayu bakar dan bahan bakar minyak (BBM). Ampas jamu merupakan salah satu bahan biomassa yang berasal dari sisa material pada produksi jamu yang terbuat dari tanaman obat. Pemanfaatan ampas jamu sebagai briket sudah diimplementasikan oleh PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Tbk, sebagai bahan bakar mesin boiler. Pembuatan briket dari biomassa diperlukan penambahan bahan salah satunya yaitu arang tempurung kelapa dan bahan perekat seperti molases dan tepung tapioka untuk meningkatkan sifat fisik dari briket. Briket dengan kualitas baik memiliki nilai kadar air dan kadar abu maksimal 8%, nilai kalor lebih dari 5000 kal/gram, suhu pembakaran yang tetap 350 ℃ dalam jangka waktu yang cukup panjang dan mudah terbakar. Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik briket berdasarkan nilai  kadar  air,  kadar  abu,  suhu  pembakaran,  laju  pembakaran,  dan  nilai  kalor.  Variabel  perlakuan    dengan  penambahan  arang tempurung kelapa  dengan beberapa dosis yaitu 10%, 20%, dan 30% dan variasi bahan perekat. Analisis data dilakukan dengan uji statistika ANOVA dua faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa briket dengan perekat tepung tapioka dan komposisi arang tempurung kelapa 30% memiliki karakteristik briket terbaik dibandingkan dengan variasi yang lain.
Keywords: briquettes, herbal dregs, coconut shell charcoal, tapioca flour, molasses.

## PENDAHULUAN
Briket  merupakan  bahan  bakar  alternatif  yang sederhana, baik dari segi proses pembuatan maupun
penggunaan bahan baku pembuatan briket, sehingga memiliki  potensi  yang  cukup  besar  untuk dikembangkan. Penggunaan bahan bakar briket dapat mengurangi penggunaan kayu bakar dan BBM, hal ini
*)Corresponding author: Soni Sisbudi Harsono E-mail: s_harsono@unej.ac.id
Arafah & Harsono, Analysis The Effect of Coconut …
dikarenakan  briket  memiliki  nilai  kalor  yang  relatif tinggi dengan lama pembakaran yang panjang. Proses pembuatan briket banyak menggunakan bahan baku yang  berasal  dari  biomassa.  Menurut  Suhartoyo  dan Sriyanto  [1],  biomassa  merupakan  istilah  untuk menggambarkan  jenis  material  organik  yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Sumber energi jenis biomassa dapat diperoleh dari limbah hasil pertanian, perkotaan, industri maupun pertanian.
Menurut Ismayana dan Afriyanto [2] ketersediaan biomassa  di  Indonesia  yang  melimpah  berpotensi menjadi  sumber  energi  alternatif  untuk  mengurangi penggunaan  energi  fosil  yang  ketersediaanya  terus menipis.  Salah  satu  jenis  biomassa  yang  dapat dimanfaatkan menjadi briket ialah ampas jamu. Ampas jamu  merupakan  salah  satu  bahan  biomassa  yang berasal  dari  sisa  material  pada  produksi  jamu  yang terbuat dari tanaman obat seperti kunyit, kencur, jahe, temulawak, dan berbagai macam jenis tanaman obat lainya. pemanfaatan ampas jamu menjadi bahan bakar telah diimplementasikan oleh PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk untuk bahan bakar mesin boiler yang perharinta PT. Sido muncul menghasilkan 40  ton  ampas  jamu,  penggunaan  briket  ampas  jamu dinilai lebih ramah lingkungan dan memiliki nilai kalor yang cukup tinggi (PT. Sido Muncul, 2020) [3] Pembuatan  briket  dari  biomassa  biasanya memerlukan penambahan bahan untuk memaksimalkan nilai kalor pada briket salah satunya ialah arang tempurung kelapa menurut Budi 2011 [4] salah satu pemanfaatan arang tempurung kelapa dapat dijadikan sebagai bahan bakar arang yang dapat diolah lebih  lanjut  seperti  briket  hal  ini  dikarenakan  74,3% kandungan  dari  tempurung  kelapa  berupa  karbon sehingga  dapat  menhasilkan  nilai  kalor  yang  tinggi Penambahan bahan perekat untuk meningkatkan sifat fisik  pada  briket.  Menurut  Ristianingsih et  al [5] penambahan  bahan  perekat  yang  sesuai  akan meningkatkan nilai kalor, kerapatan, ketahanan tekan, kadar  air,  kadar  abu  briket  tersebut.  Bahan  perekat yang  biasa  digunakan  pada  pembuatan  briket  adalah tepung  tapioka  dan  molases  yang  merupakan  jenis perekat organik.
Briket dengan kualitas yang baik berdasarkan SNI 01-6235-2000 [6] memiliki nilai kalor yang lebih dari 5000  kal/gram,  nilai  kadar  abu  maksimal  8%,  nilai kadar  air  maksimal  8%.  Menurut  Lubis et  al [7]
karakteristik  briket  yang  baik  memiliki  nilai  suhu pembakaran  briket  yang  tetap  350 ℃ dalam  jangka waktu yang panjang dan mudah terbakar.

## METODE PENELITIAN
Bahan Penelitian Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah ampas  jamu yang  berasal  dari  tanaman  obat,  arang tempurung kelapa (daerah Jember), tepung tapioka 99, dan molases (PG. Pandjie Situbondo).
Alat Penelitian Alat    yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah satu set alat cetak briket dan pengempa Hydraulic Press 10 Ton Wipro, alat pengkarbonisasi, timbangan analitik, ayakan  mesh  60,  tungku  briket,  thermometer, stopwatch, oven, desikator, laptop, bom kalori mete r , furnace , dan gelas ukur 50 ml. Prosedur Penelitian Ampas jamu yang sudah dikeringkan dikarbonisasi selama  kurang  lebih  1-2  jam  hingga  terkarbonisasi secara  sempurna.  Arang  yang  diperoleh  kemudian diayak  menggunakan  ayakan  mesh  60  agar  memiliki ukuran  yang  seragam  dan  memudahkan proses pencetakan  briket.  Pembuatan  perekat  divariasikan menggunakan tepung tapioka dan molases sebanyak 10  gram pada  masing – masing  perekat,  pembuatan perekat dilakukan dengan cara mencampurkan bahan perekat  dengan  air  yang  sudah  dipanaskan  sehingga tekstur perekat akan berubah lebih mengental. Arang ampas  jamu  dicampurkan  dengan  arang  tempurung kelapa  yang  sudah  di  ayak  dengan  ayakan  mesh  60 dengan  variasi  dosis arang  tempurung  kelapa  10%, 20%,  dan  30%  dari berat  total  briket,  kemudian mencampur arang dengan perekat tepung tapioka dan molases . arang yang sudah tercampur dengan perekat dicetak dengan alat pencetak briket. Hasil briket yang sudah dicetak dengan metode oven pada suhu 75 ℃ selama  9  jam  bertujuan  untuk  mengurangi  kadar  air pada briket. Pengujian karakteristik briket berdasarkan nilai kadar  air, nilai kadar  abu,  nilai  kalor,  suhu pembakaran,  dan  laju  pembakaran.  Analisi  data penelitian  dilakukan  dengan  uji  ANOVA  dua  arah yang  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  jenis perekat  dan  dosis  arang  tempurung  kelapa  terhadap karakteristik briket.
Arafah & Harsono, Analysis The Effect of Coconut …

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar Air Kadar air merupakan parameter yang menghitung banyaknya air pada suatu bahan, semakin banyak kadar air  yang  terkandung  dalam  briket  akan  berpengaruh pada kualitas, nilai kalor dan suhu pembakaran briket yang  rendah  serta daya  simpan  briket  akan  singkat (Yuliah et al .) [8] . Grafik kadar air briket dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Grafik kadar air briket Pada Gambar 1 dapat diketahui briket dengan nilia kadar air tertinggi pada briket perekat tepung tapioka dan dosis arang tempurung kelapa 10% sebesar 7.5%, dan terendah pada briket perekat tepung tapioka dan dosis  arang  tempurung  kelapa  30% sebesar  5,4%. Perbedaan  nilai  kadar  air  dapat  disebabkan  oleh perbedaan jenis bahan perekat, menurut Kurniawati et al [9], jenis perekat tapioka memiliki kandungan pati yang  lebih  besar  dibandingkan  perekat  molases, sehingga  briket  dengan  perekat  tepung  tapioka memiliki  kerapatan  yang  lebih  tinggi  dan  pori-pori briket akan semakin kecil. Menurut Faijah et al [10] kandungan pati pada tepung tapioka tersusun dari dua macam  karbohidrat,  yaitu  amilosa  dengan  kadar 12,28% - 27,38%, amilosa memberikan sifat keras dan amilopektin  dengan  kadar  72,61% - 87,71%  akan memberi sifat sifat lengket yang optimal.
Kadar Abu Pengujian  kadar  abu  briket  untuk  mengetahui
bagian  briket  yang  tidak memili  unsur  karbon.  Nilai kadar  abu  briket  dipengaruhi  oleh  adanya  kadungan bahan anorganik pada  yang dapat berpengaruh buruk pada nilai kalor briket (Kurniawati et al .) [11] . . Grafik kadar abu briket dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Grafik kadar abu briket Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui nilai kadar abu tertinggi pada briket dengan perekat molases dan dosis  arang  tempurung  kelapa  30% sebesar  17,8%, kadar abu terendah pada briket dengan perekat tepung tapioka  dan  dosis  arang  tempurung  kelapa  30% sebesar 15,5%. Menurut Pane et al. [12], nilai kadar abu pada  arang  tempurung  kelapa  sebesar  13,08%  lebih besar dibandingan dengan nilai abu pada tempurung kelapa  yang  hanya  3,58%.  Jenis  perekat  dapat meningkatkan nilai kadar abu pada briket,  selain itu juga  dapat  disebabkan  faktor  lain  seperti  pengotor berupa  mineral  yang  tidak  dapat  terbakar  atau dioksidasi oleh oksigen, pengeringan bahan yang tidak homogen, dan pengotor dari eksternal dari lingkungan saat proses pembuatan briket (Ristianingsih et al. ) [13]. Laju Pembakaran Laju  pembakaran  briket  merupakan  kecepatan briket habis menjadi abu dengan berat tertentu yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari briket dan kelayakan  dari  briket  yang  di  uji  hingga  dapat digunakan. Grafik laju pembakaran dapat dilihat pada Gambar 3.
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 10% 20% 30% Kad ar A ir (% ) Dosis Tempurung Kelapa (%)
Tepung Tapioka Molases
14,0% 14,5%
15,0% 15,5% 16,0% 16,5% 17,0% 17,5% 18,0% 10% 20% 30% Ka da r A bu (% ) Dosis Arang Tempurung Kelapa (%)
Tepung Tapioka Molases
Arafah & Harsono, Analysis The Effect of Coconut …
Gambar 3. Grafik laju pembakaran briket Berdasarkan Gambar 3. Dapat diketahui nilai laju pembakaran tertinggi pada  briket  dengan  perekat
tepung  tapioka  dan  dosis  arang  tempurung  kelapa 30% sebesar  0,032  gram/menit, laju  pembakaran terendah  pada  briket  perekat  molases  dengan  dosis arang  tempurung  kelapa  10% sebesar  0,025% dan perekat tepung tapioka dengan dosis arang tempurung kelapa 20% sebesar 0,025%. Laju pembakaran briket dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yaitu  nilai kalor, kadar  air,  struktur  bahan,  kandungan  karbon terikat  dan  tingkat  kekerasan  bahan  pada  briket (Rahmadani) [14].
Suhu Pembakaran Pada proses pembakaran, briket akan menghasilkan panas dengan nilai yang berbeda-beda tergantung pada bahan yang digunakan pada pembuatan briket. Hasil uji suhu pembakaran dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Grafik suhu pembakaran briket
Berdasarkan Gambar 4 diketahui suhu pembakaran briket  tertinggi  pada  semua  variasi  berada  pada rentang  suhu  538-553 ℃ ,  suhu  pembakaran  briket memiliki suhu maksimal yang tinggi dan sesuai dengan persyaratan suhu maksiman briket antara 300-500 ℃ (Nuracman dalam Ismayana)[15]. Menurut Jamilatun (2008)[16], suhu  pembakaran  briket  yang  tinggi menyebabkan  kenaikan  pada  laju  reaksi  pembakaran
serta waktu pembakaran briket akan semakin pendek. Nilai kalor yang tinggi menyebabkan briket mencapai suhu  pembakaran  yang  maksimal  serta  suhu optimumnya cukup lama.
Nilai Kalor Nilai kalor pada briket merupakan parameter yang sangat  penting  dalam  menentukan  kualitas  briket. Menurut Almu et al [17], nilai kalor merupakan jumlah
0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 10% 20% 30% La ju P em ba ka ra n (g ra m /m en it) Dosis Aranf Tempurung Kelapa (%) Tepung Tapioka Molases 0 100 200 300 400 500 600 0 50 100 150 200 Su hu P em ba ka ra n ( ℃ ) Waktu (S) tepung tapioka; arang tempurung kelapa 10%
tepung tapioka; arang tempurung kelapa 20%
tempurung kelapa; arang tempurung kelapa 30%
molases; arang tempurung kelapa 10%
molases; arang tempurung kelapa 30%
molases; arang tempurung kelapa 20%
Arafah & Harsono, Analysis The Effect of Coconut …
energi  panas  maksimal  yang  dikeluarkan  oleh  suatu bahan bakar melalui reaksi pembakaran. Grafik nilai kalor briket dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Grafik nilai kalor briket Berdasarkan Gamabr 5 diketahui nilai kalor briket tertinggi  pada  perekat  tepung  tapioka  dengan  dosis
arang tempurung  kelapa  30%  sebesar  10314,9 kal/gram,  briket  dengan  nilai  kalor  terendah  pada perekat tepung tapioka dengan dosis arang tempurung kelapa 20% sebesar 4,263,9 kal/gram. Rendahnya nilai kalor pada briket dapat dipengaruhi oleh nilai kada abu hal  ini  dikarenakan  kadar  abu  memiliki  unsur  silika yang berpengaruh kurang baik pada proses penyalaan briket.  Sehingga  semakin  tinggi  nilai  kada  abu  akan menyebabkan  nilai  kalor  semakin  rendah (Sumangat dan Broto 2009) [18]. Nilai kalor pada perekat tepung tapioka memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan perekat  jenis  molases,  dikarenakan briket  dengan perekat tepung tapioka briket memiliki nilai kerapatan, keteguhan  tekan,  kadar  abu  dan  zat  menguap yang tinggi. (Nasruddin dan Affandy, 2011) [19].
Analisis ANOVA Dua Arah Analisis  ANOVA  dua  arah  dilakukan  untuk mengetahui  pengaruh  dari  setiap  perlakukan  briket terhadap karakteristik briket. Hasil analisis ANOVA 2 arah dapat diketahui pada Tabel 1.
Tabel 1. Analisis Anova dua arah Variabel Pengamatan Sumber Variasi Derajat bebas Jumlah Kuadrat (SS) Kuadrat Tengah (MS) F hitung (F) F Tabel (Ferit) Kadar Air Perekat 1 0,000150 0,000150 22,347 4,747 Dosis 2 0,000486 0,000243 36,157 3,885 Interaksi 2 0,000261 0,000130 19,397 3,885 Galat 12 0,000081 0,000007 Kadar Abu Perekat 1 0,000329 0,000329 1,509 4,747 Dosis 2 0,000428 0,000214 0,982 3,885 Interaksi 2 0,000504 0,000252 1,156 3,885 Galat 12 0,002614 0,000218 Laju Pembakaran Perekat 1 0,000000 0,000000 0,094 4,747 Dosis 2 0,000113 0,000057 13,732 3,885 Interaksi 2 0,000010 0,000005 1,208 3,885 Galat 12 0,000050 0,000004 Suhu Pembakaran Perekat 1 213,556 213,556 1,360 4,747 Dosis 2 73,000 36,500 0,232 3,885 Interaksi 2 97,444 48,722 0,310 3,885 Galat 12 1884,00 157,00 Nilai Kalor Perekat 1 9198645 9198645 1,889 18,51 Dosis 2 9022677 4511339 0,926 19 Galat 2 9739073 4869536
Pada  Tabel  1.  Dapat  diketahui  pada  parameter kadar air terdapat perbedaan yang nyata antara jenis
perekat, dosis arang tempurung serta interaksi. Pada parameter laju pembakaran terdapat perbedaan yang
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 10% 20% 30% NIl ai K al or (k al /g ra m ) Dosis Arang Tempurng Kelapa (%) Tepung Tapioka
Molases
Arafah & Harsono, Analysis The Effect of Coconut …
nyata pada dosis arang tempurung kelapa. Dilihat dari nilia  fhitung  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan ftabel  mana  H 1 diterima  atau  terdapat  pengaruh
perlakukan  terhadap  karakteristik  briket.  Kemudian dilakukan uji lanjutan dengan uji lanjutan Tukey dapat diketahui pada Tabel 2 dan Tabel 3.
Tabel 2. Uji Tukey Komparasi Jenis Perekat
Uji Komparasi Beda absolut Nilai kritis (HSD) Kadar Air Molases dan Tapioka 0,0057777 0,0034 Laju Pembakaran Molases dan Tapioka 0,0000079 0,0027
Pada  Tabel  2  diketahui  berdasarkan    komparasi jenis  perekat  parameter  kadar  air  memiliki  nilai absolud yang lebih besar dibandingkan nilai kritis yang artinya  H 1 di  terima  atau  jenis  perekat  berpengaruh pada nilai kadar air briket
Tabel 3. Uji Tukey komparasi dosis arang tempurung kelapa Uji Komparasi Beda absolut Nilai kritis (HSD) Kadar Air 10 dengan 20 0,0042 0,0034 10 dengan 30 0,0125 20 dengan 30 0,0083 Laju Pembakaran 10 dengan 20 0,0016 0,0027 10 dengan 30 0,0043 20 dengan 30 0,0059
Pada  Tabel  3  diketahui  uji  kadar  air  dan  laju pembakaran  berdasarkan  komparasi  dosis  arang tempurung  kelapa  memiliki  nilai  absolut yang  lebih besar  dibandingkan  dengan  nilai  kritis  artinya  H 1 di terima  atau  dosis  arang  tempurung  kelapa berpengaruh  pada  nilai  kadar  air  briket  dan  laju pembakaran.
Komposisi Briket Terbaik Penentuan  komposisi  briket  terbaik  ditentukan dengan menggunakan metode skoring dengan kriteria briket  dengan  nilai  kalor  tertinggi,  nilai  kadar  abu terendah,  kadar  air  terendah,  laju  pembakaran tercepat,  dan  suhu  pembakaran  tertinggi.  Hasil skoring briket dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Penentuan Komposisi Briket Terbaik dengan Metode Skoring Parameter Satuan Tapioka Molases 10% 20% 30% 10% 20% 30% Nilai Kalor kal/gram 7791,91 4263,96 10314,99 4544,73 5221,51 5175,50 (5) (1) (6) (2) (4) (3) Kadar Air % 7,53 6,95 5,42 7,38 7,14 7,04 (2) (5) (6) (2) (3) (4) Kadar Abu Laju % 15,37 16,82 15,53 15,92 16,56 17,8 (6) (2) (5) (4) (3) (1) Laju Pembakaran g/menit 0,028 0,025 0,032 0,025 0,03 0,03 (6) (2) (5) (4) (3) (1) Suhu Pembakaran o C 549 544 533 538 544 543 (5) (3) (6) (1) (4) (2) Skor 21 13 29 10 18 15
Diketahui bahwa briket dengan komposisi terbaik briket  dengan  perekat  tepung  tapioka  dan penambahan arang tempurung kelapa dosis 30%, yang
mendekati  kriteria  standar  briket  yakni  nilai  kalor tertinggi, kadar air terendah, laju pembakaran tertinggi dan suhu pembakaran tertinggi.
Arafah & Harsono, Analysis The Effect of Coconut …

## KESIMPULAN
Komposisi briket terbaik ialah pada briket dengan perekat  tepung  tapioka  dan  dosis  arang  arang tempurung kelapa 30%. Hal ini dapat dilihat dari nilai kalor  tertinggi,  kadar  air  terendah,  laju  pembakaran tertinggi dan suhu pembakaran tertinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Suhartoyo dan Sriyanto, “Efektifitas Briket Biomassa,” Pros. SNATIF Ke-4 , vol. 25 Juli, pp. 623-627, 2017.
[2] A. Ismayana, dan   M. R.  Afriyanto. "Pengaruh Jenis Dan  Kada  Bahan  Perekat  Pada  Pembuatan  Briket Blotong  Sebagau  Bahan  Bakar  Alternatif". Jurnal Teknik , vol. 21, no. 3, pp. 186-193, 2011.
[3] PT., Sido Muncul. "Handbook Laporan Sustainibility Report PT. Sido Muncul tahun 2019, Vol. 1". 2020
[4] E.  Budi. "Tinjauan  Proses  Pembentukan  dan Penggunaan Arang Tempurung Kelapa Sebagai Bahan Bakar  Bahan  Komponen  Kdanungan  Sifat Termal". vol. 14(C), pp. 25-29, 2011.
[5] Y. Ristianingsih, A. Ulfa, dan R. Syafitri, “Karakteristik Briket Bioarang Berbahan Baku Tdanan,” J. Konversi , vol. 4, no. 2, pp. 16-21, 2015.
[6] Standart Nasional  Indonesia. "Briket  arang  kayu", 2000.
[7] A. S. Lubis, M. Romli, dan G. Pari. " Mutu Biopelet dari  Bagas,  Kulit  Tanah  dan  Pod.  Kakao"  Jurnal Teknologi Industri Pertanian. vol. 26, no. 1, 2016
[8] Y.  Yuliah,  S.  Suryaningsih, dan K.  Ulfi, “Penentuan Kadar Air Hilang dan Volatile Matter pada Bio-briket dari Campuran Arang Sekam Padi dan Batok Kelapa,”
J. Ilmu dan Inov. Fis. , vol. 1, no. 1, pp. 51-57, 2017.
[9] D. Kurniawati, N. Diansyah Januardi, dan N. Subekhi, “Pengaruh Penambahan Serbuk Tongkol Jagung pada Pembuatan  Biobriket  dari  Pelepah  Pisang  dengan Perekat  Tetes  Tebu,” JMPM  (Jurnal  Mater.  dan  Proses Manufaktur) , vol. 2, no. 1, pp. 1-7, 2018.
[10] R. Faijah. Fadila, dan Nurmila, "Perbdaningan Tepung Tapioka dan Sagu pada Pembuatan Briket Kulit Buah Nipah (Nypafruticans) "  Jurnal  Pendidikan  Teknologi Pertanian, vol. 6, no. 2, 2020
[11] D. Kurniawati, N. Diansyah Januardi, dan N. Subekhi,
“Pengaruh Penambahan Serbuk Tongkol Jagung pada Pembuatan  Biobriket  dari  Pelepah  Pisang  dengan Perekat  Tetes  Tebu,” JMPM  (Jurnal  Mater.  dan  Proses Manufaktur) , vol. 2, no. 1, pp. 1-7, 2018.
[12] J.  P. Pane,  E. Junary, dan  N. Herlina, “Pengaruh Konsentrasi  Perekat  Tepung  Tapioka  Dan
Penambahan Kapur Dalam Pembuatan Briket Arang Berbahan  Baku  Pelepah  Aren  (Arenga  pinnata),” J. Tek. Kim. USU , vol. 4, no. 2, pp. 32-38, 2015.
[13] Y.  A.  Ristianingsih, Ulfa.,  dan  R..  Syafitri. "Karakteristik  Briket  Bioarang  Berbahan  Baku Tdanan". Jurnal Konversi , vol. 4, no. 2, pp. 16-21. 2015.
[14] F.  Rahmadani.  Hamzah.  dan  F.  H.  Hamzah., “Pembuatan  Briket  Arang  Daun  Kelapa  Sawit (Elaeisguineensis  Jacq.)  Dengan  Perekat  Pati  Sagu,” JOM Faperta UR , vol. 32, no. 6, pp. 514-520, 2017.
[15] A.  Ismayana  ,dan  M.  R.  Afriyanto, “Pengaruh  Jenis Dan  Kada  Bahan  Perekat  Pada  Pembuatan  Briket Blotong Sebagau Bahan Bakar Alternatif,” J. Tek. , vol. 21, no. 3, pp. 186-193, 2011.
[16] S.  Jamilatun, “Sifat-Sifat  Penyalaan  dan  Pembakaran Briket Biomassa, Briket Batubara dan Arang Kayu,” J. Rekayasa Proses , vol. 2, no. 2, pp. 37-40, 2008.
[17] M. A. Almu, S. Syahrul, dan Y. A. Padang, “Analisis Nilai Kalor Dan Laju Pembakaran Pada Campuran Biji Nyamplung  ( Calophyllm  Inophyllum )  Dan  Abu  Sekam Padi,” Din. Tek. Mesin , vol. 4, no. 2, pp. 117-122, 2014.
[18] D.  Sumangat dan W.  Broto, “Jarak  Pagar  Sebagai Bahan Bakar Tungku,” Bul. Teknol. Pascapanen Pertan. , vol. 5, pp. 18-26, 2009.
[19] Nasruddin dan R. Affdany, “Karakteristik Briket Dari Tongkol  Jagung  Dengan  Perekat  Tetes  Tebu  Dan Kanji,” J. Din. Penelit. Ind. , vol. 22, no. 2, pp. 1-10, 2011.